Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2006-128 (Year: 2006, Number: 128)
Era: 2004-2010
Section: Lásd a 37/2004.(VI.29.)BM rendeletet.
Paragraph Index: 7075

2. áb ra 3. Vizs gá la ti el já rás és ki ér té ke lés 3.1 A pró ba test elõ tá ro lá sa A pró ba tes te ket a csa pok be saj to lá sa elõtt 21 na pon át 40 °C ± 1°C hõ mér sék le ten a vizs gá lan dó töl tõ anyag ba és a stan dard fo lya dék ba me rít ve kell elõ tá rol ni. A 6.1.6 szakasz c) pont ja sze rin ti stan dard fo lya dék ese té ben az elõ tá ro lás n-butil-acetátban tör té - nik. 3.2 El já rás a ma ra dék sza kí tó szi lárd sá gi gör be meg ha tá ro zá sá hoz 3.2.1 A vizs gá lat vég re haj tá sa A 2.a áb ra sze rin ti csa pot kú pos ré szé nél fog va a hen ge res ré szé vel aka dály ta la nul a pró ba test fu ra tá ba kellé nyomni. Az így elõ ké szí tett pró ba tes tet azu tán a meg fe le lõ vizs gá ló fo lya dék kal töl tött és 40 °C-ra tem pe rált tá ro ló edény be kell me rí te ni és szá rí tó szek rény ben 40 °C ± 1 °C hõ - mér sék le ten kell tar ta ni. A c) pont sze rin ti stan dard fo lya dék ese té ben ezt a vizs gá la tot a ned ve sí tõ szer 2%-os n-butil-acetátos ol da tá val kell vé gez ni. A pró ba test be a csap be nyo má sa és a vizs gá ló fo lya dék ba már tás foly ta tá sa kö zött eltelt idõt egy mé ré si so ro zat nál egy sé ge sen kell meg vá lasz ta ni és ál lan dó értéken kell tartani. A tá ro lá si idõ tõl és a vizs gá ló fo lya dék tól füg gõ fe szült sé gi re pe dés kép zõ dés meg ha - tá ro zá sá hoz a tá ro lá si idõt eköz ben úgy kell meg vá lasz ta ni, hogy a vizs gált stan dardfo lya dék és az töl tõ anyag ma ra dó sza kí tó szi lárd ság-gör béi között egyértelmû eltérés legyen látható. A tá ro ló edény bõl va ló ki vé tel után a pró ba tes tek bõl azon nal el kell tá vo lí ta ni a csa po - kat és a pró batesteket meg kell tisz títani a vizs gáló folyadék maradékától. Szo ba hõ mér sék let re hû lés után a pró ba tes te ket a hor nyolt ol dal lal pár hu za mo san a furat kö ze pén ke resz tül fû ré sze lés sel ket té kell vág ni. A to váb bi vizs gá la tok hoz csak a hornyolt próbatest részeket kell felhasználni. A hor nyolt pró ba test ré sze ket a vizs gá ló fo lya dék ból va ló ki vé tel után 8 órán be lül sza kí tó gé pen 20 mm/min vizs gá ló se bes ség gel (a moz gó po fa se bes sé ge) egy ten ge lyû hú zó-igény be vé tel nek kell alá vet ni tö ré sig. Meg kell ha tá roz ni a leg na gyobb erõt. A sza kí tó vizs gá la tot szo ba hõ mér sék le ten kell vé gez ni (23 °C ± 2 °C) az ISO/R 527 szabvány sze rint. 3.2.2 Ki ér té ke lés A vizs gá ló fo lya dék ha tá sá nak meg ál la pí tá sá ra az ér té ke lés az elõ tá rolt és csap be nyo - más nél kü li pró ba tes tek leg na gyobb fe szült sé gé nek mint ki in du lá si ér ték nek és ty tá rolási idõ után, ahol y ³ 5 (nap), után a pró ba tes tek leg na gyobb fe szült sé gé nek meg ha tá - ro zá sa alap ján tör té nik. Mi u tán ezen ty idõ pont ok nál ka pott leg na gyobb fe szült sé ge ket a ki in du lá si ér ték hez vi szo nyít va %-ra át szá mí tot tuk, eze ket az ér té ke ket dia grammban kell áb rázolni, pl. a 3. áb ra szerinti módon. A „ned ve sí tõ szer-ol dat”, „ecet sav”, „n-butil-acetát/ned ve sí tõ szer n-butil-acetátos te lí - tett ol da ta” vagy „víz” stan dard fo lya dék kal vég zett mé ré sek bõl ka pott meg fe le lõ mapolírozott polirozott kúposság 1 : 10 Anyag: rozsdamentes acél -0,03 ~15 ~8 4,0 a: csap a maradék szakítószilárdság meghatározásához b: csap a próbatest átszakításához szükséges idõ meghatározásához 2006/128. szám ra dék fe szült ség gör bék kel va ló össze ha son lí tás azu tán mu tat ja, hogy a vizs gált termék az azo nos tar tályanyagra erõ sebb, gyen gébb vagy semmiféle ha tást sem fejt-e ki (lásd a 3. áb rát).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/2e4053c97e04fee558f82d9fb365ea77452ed7bd/dokumentumok/66361d311c443bfe45b634a8bd519435b1a04ef7/letoltes